LA. NATURALEZA 199 



en polvo, y otras con ocre blanco amarilloso de antimonio. Al soplete, al 

 fuego de oxidación, el mineral decrepita, se vuelve blanco ó casi blanco, y se 

 redondea con mucha dificultad en los bordes, dando vapores blancos; al fue- 

 go de reducción los vapores son más abundantes, á causa de la reducción del 

 antimonio al estado metálico seguido por la volatilización, y la flama del so- 

 plete se tiñe de verde azulado. Un pedazo calentado en un tubo cerrado en 

 un extremo, da humedad, mercurio, sulfuro negro de mercurio y una pe- 

 queña cantidad de óxido de antimonio. En un tubo abierto en ambos extre- 

 mos, todo el mercurio se deposita en el estado metálico, el azufre se quema, 

 y en una buena corriente de aire da más óxido de antimonio que se deposita 

 dentro del tubo. Al soplete sobre carbón da una pegadura blanca, bien mar- 

 cada, de antimonio, y si se añade carbonato de sosa, el antimonio se redu- 

 ce á pequeños glóbulos metálicos. El mineral en polvo se disuelve ligera- 

 mente al fuego de oxidación en el bórax, y da un vidrio claro y sin color que 

 se vuelve turbio al fuego de reducción. El mineral, aun estando bien pulve- 

 rizado, no se disuelve bien en el ácido clorohidrico, ni en el azótico, sin em- 

 bargo de estar éste concentrado y á la temperatura de ebullición. El sulfohi- 

 dratode amoniaco, hirviendo, no le ataca mucho. Hirviendo con sosa cáustica, 

 filtrando, acidulando y pasando ácido sulfohídrico, se obtiene un precipitado 

 color de naranja, no en mucha cantidad. Pasando hidrógeno, á fuego rojo, 

 el polvo se reduce á antimonio metálico que entonces se puede atacar con 

 ácidos. 



El análisis cuantitativo fué hecho por el Sr. J. R. Santos, de Guayaquil 

 (Ecuador): usando ejemplares escogidos, libres de impurezas visibles, repi- 

 tiendo varias de las determinaciones principales, obtuvo: 



S 



Hg 



Ca 



Sb 



O (diferencia) 17.61 



í constitucional 



Hj0 | pérdida abajo de 130° c" 

 Si0 2 



100.00 



* Usando 120 como el peso atómico del antimonio, la exactitud del cual se ha hecho proba- 

 ble por los recientes estudios del Sr. Prof. J. P. Cooke, Am-Jour-Sci, Febrero 1878, p. 123. 

 * No habia pérdida apreciable de humedad (que fué determinada directamente) desde esta 

 temperatura, ó rnénos, hasta más de 200' c. 





Proporción atómica, 



2.82 



0.088 



20.7o 



0.104 



3.88 



0.097 



50.11 



0.418* 



17.G1 



1.101 



3.30 



0.194 



1.23 





0.10 





